sj Ucbcr (las Glas. 



Die gewöhnlichen eisenoxydhaltigen Gläser zeigen gelb- 

 lichgrünc oder wassergrüne F:irbungen , welche bei Einwir- 

 kung des Sonnenlichts verschwinden, während eine mehr oder 

 weniger intensive gelbe Färbung im ihre Stelle tritt. Oft 

 reicht schon eine mehrstündige Belichtung aus, um die 

 grünliche Färbung verschwinden zu machen und die gelbliche 

 hervorzurufen. Diese Färbung ist oft rein schwefelgelb. 



Alle französichen Gläser werden im directen Sonnen- 

 lichte gelb. Setzt man solche im Lichte gelbgewordenen Glä- 

 ser einer dunklen Rothglühhitze aus, so nehmen sie ihre 

 frühere schwach grünliche Färbung wieder an; ein abermali- 

 ges Aussetzen an die Sonne ruft die gelbe Färbung wieder 

 liervor. Diese Erscheinungen lassen sich wiederholen, so oft 

 man will. Im zerstreuten Licht finden sie nicht statt. 



Keines Glas, welches frei von Fe^O^ und NaO,SO^ ist, 

 lärbt sich nicht im Sonnenlicht. Eine gewisse Menge Fe^O^ 

 tärbt weniger als eine äquivalente Menge Fe^O^. Die gelbe 

 Färbung des Glases ist weit intensiver als diejenige , welche 

 durch die ganze vorhandene Eisenmenge hervorgerufen wer- 

 den könnte. Aber es genügt eine S])ur von Sulfür imi das 

 Glas gelb zu färben. Auf diese Thatsachen gestützt, erklärt 

 Pelouze die erwähnte Farben Wandlung im Glase wie folgt: 



In dem grünUchen Glase finden sich FeO und NaO,SO^ 



Das Licht bewirkt zwischen beiden Stoffen die Umse- 

 tzung in NaS und Fe^O^. Die Wärme bewirkt die umge- 

 kehrte Keaction und bildet wieder F'^eO und !NaO,SO^ Die 

 Analyse bestätigt die Anwesenheit von Spuren eines Schwe- 

 fe Im e falls in dem durch das Sonnenlicht gelbgewordenen 

 Glase, während in dem grünen Glase keine Spur davon auf- 

 zufinden ist. Früher schon hat Pelouze gezeigt, dass die 

 Metalloide C, Si, B, 1* \md H das Glas gelb färben, indem sie 

 das schwefeis. Alkali des Glases zu Sulfür reduciren. 



F'araday hat schon 1822 — 1824 beobachtet, dass 

 gewisse anfangs farblose Gläser mit der Zeit eine Purpur- 

 farbe annehmen, sobald sie dem Sonnenlichte ausgesetzt wer- 

 den. Es ist nach Pelouze der Gehalt solcher Gläser an 

 Manganoxydul, welches durch Einwirkung des Lichtes in 

 Mn-0^ übergeführt wird, dessen färbende Kraft bekannt ist. 

 (A/in. d. chim. et d. phys. IV. Sn\ Tom. X. pag. 184 — 

 200.). H. L. 



